(640) 



un tube laveur charg de potasse en dissolution; celui-ci est son tour 

 suivi de deux tubes en U trs-grands remplis de chlorure de calcium r- 

 cemment calcin. 



Vieit ensuite le tube porcelaine, contenant quatre nacelles, dont les 

 deux premires sont remplies de zinc fondu et les deux autres restent vides. 

 Enfin l'extrmit postrieure s'adapte un dernier appareil desschant, ter- 

 min lui-mme par un tube un angle qui plonge diffrentes profon- 

 deurs dans de l'acide sulfurique , selon qu'il est ncessaire d'augmenter la 

 force lastique l'intrieur de l'appareil. 



Au moyen de ces dispositions, l'hydrogne perd d'abord la presque to- 

 talit de la vapeur d'eau qu'il avait emporte; passant ensuite sur le zinc eu 

 fusion, il se sature de vapeurs mtalliques, la manire d'un gaz, au con- 

 tact d'un excs de liquide, et les dpose enfin sur les parois du tube en por- 

 celaine trop refroidi pour maintenir l'tat de vapeurs du mtal. 



Quant aux prcautions prendre pour conduire bonne fin cette 

 opration, elles consistent distiller, sous la pression ordinaire, lorsqu'il 

 s'agit de vapeurs trs-pesantes comme celles de l'antimoine, augmenter 

 au contraire la pression intrieure lorsqu'on distille un mtal plus volatil 

 tel que le cadmium, maintenir le dgagement d'hydrogne jusqu'au re- 

 froidissement complet du tube de porcelaine. En procdant ainsi l'on isole 

 les mtaux volatils de ceux qui sont fixes, pour la temprature laquelle on 

 opre. On peut galement enlever un mtal fusible le peu de soufre et 

 d'arsenic qu'il contient, ainsi que je l'ai fait pour l'antimoine du com- 

 merce et le plomb pauvre des essayeurs. 



Comparons maintenant les rsultats de l'oxydation directe du zinc pur 

 avec ceux du zinc commercial dont j'ai donn plus haut l'analyse. 



i". lo*''- zinc ordinaire ont fourni i2,4o8 oxyde. 



2. 9,809 zinc purifie' par trois distillations 12, 180 oxyde. 



En prlevant sur le zinc de l'exprience n I le fer et le plomb dcles 

 par l'analyse, et faisant la mme correction l'gard de l'oxyde, les nom- 

 bres qui prcdent se changent en ceux-ci : 



i". 9,917 zinc pur = i2,3i38 oxyde pur i 0^0 (^ 



2. 9,809 zinc pur = 12,1800 oxyde pur \ "' " 



d'o l'on tire 



2,3968 : 100 :: 9,917 : x = 4'3,7, 

 2,3710 ; 100 :: 9,809 : x = 413,7. 



